Lithiumgnippe (Silber) 



stand fast gar nicht, Das Silber ist nun hammern. Silber-Filigrandraht kann so 



in fliissigem Zink viel loslicher als in fliis- diinn ausgezogen werden, daB 1 km nur 0,5 g 



sigem Blei. Die beim Abkiihlen auf der wiegt. Elastizitatsmodul 5900 bis 7800 kg 



Oberflache des geschmolzenen Bleies er- (je nach der Sorte) pro qmm bei 15. Zug- 



starrende Zinksilberlegierung (,,Zinkschaum") festigkeit 16 bis 29 kg (je nach der Sorte) 



wird abgehoben und destilliert, wobei das pro 1 qmm Querschnitt. Spezifische Warme 



Zink iibergeht und eine Bleisilberlegierung 0,056. Linearer Ausdehnungskoeffizient zwi- 



zuruckbleibt, die nach dem TreibprozeB schen und 100 ca. 1936.10- 8 . Warme- 



o. dgl. weiter verarbeitet wird. leitung in C.G.S.-Einheiten und g-cal zwischen 



4. Amalgamation. Die zerkleinerten 10 und 97: 0,963. Schmelzwarme 24,7 g-cal 

 Erze werden unter Zusatz von Kochsalz pro g. Magnetisches Verhalten: diamag- 

 und etwas Kupfersulfat gerostet; dabei ent- netisch. Elektrische Leitfahigkeit: spezi- 

 steht Chlorsilber, das durch Kupferspane fische Leitfahigkeit ca. 0,6200. 10 6 reziproke 

 oder durch Eisen reduziert und dann mit Ohm fur den Wiirfel von der Kantenlange 

 Quecksilber amalgamiert wird; das Amalgam 1 cm. Thermoelektrisches Verhalten: ziem- 

 hinterlaBt bei der Destination das Silber. lich stark negativ. 



5. Andere Verfahren beruhen auf der Lo- Farbe: In kompaktem Zustand das am 

 sung des nach 4 gewonnenen Chlorsilbers reinsten weiBe Metall. In feinverteiltem 

 in KCN, Thiosulfat o. dgl., und Nieder- resp. kolloidem Zustand variiert die Farbe 

 schlagen des Ag durch Cu bezw. durch auBerordentlich. DurchlaBfarbe: In diinnen 

 Elektrolyse; oder auf vorsichtigem, Silber- Schichten auf Glas violett, blau bis blau- 

 sulfat u. a. lieferndem Rosten der Erze; griin; in dickeren Schichten gelb bis gelb- 

 das Silbersulfat wird mit Wasser ausgezogen braun; im Ultraviolett wird das Gebiet 

 und das Ag durch Cu o dgl. abgeschieden 3350 bis 3070 Angstrdm-Einheiten von 



Das im Silber enthaltene Gold wird dunneu gpiegeln (auf "Quarz) durchgelassen. 



durch einen elektrolytischen ProzeB (,,Mo- A g-Dampf ist blaBblau. 



biusprozeB ) gewonnen. Refraktion: n (nittlere) 0,27. 



Siber fmdet Verwendung als Munz- Molargewicht: Ag-Dampf liefert Werte 



metall, als Tafelgerat fur Schmucksachen ; zwische n 107 bis 111; d. h. die Dampfmolekel 



ferner dienen seme Salze zum Herstellen deg AO . jgt ginatomii 



von lichtempfindlichen Schichten in der ./ ,. ~ . 



Photographic als Reagenzien in der Analyse, Abs f or l )tloi ; : . Geschmo zenes Ag lost 



und --ebenso wie die kolloiclen Losungen^des Sauerstoff auf; beim Erkalten scheidet sich 



M-Metalles - in der Medizin. Bemerkens- sauerstoftarmes kristallisiertes Ag aus; nach 



wert ist, daB das Ag hinsichtlich der Leit- der Etrtamuig der Oberflache entweicht 



fahigkeit fur Warme und Elektrizitat an Innern der Sanantofl in Form von 



der ^Spitze aller Metalle steht. ^^ welche die Decke unter Bildung 



5. Formarten und allotrope Modi . von Eruptionskratern durchbrechen (,,bprat- 



fikationen. Deren physikalische Ei- zen T -v. 



genschaften und Konstanten. Ag Losnngen. Wichtig sind nur die Legie- 



kristaUisiert kubisch hexakisoktaedrisch; run 8' e 1 11 ' die , lm ^enden Abschmtt be- 



beim Sublimieren und Schmelzen bilden s P roclien werden. 



sich Oktaeder; bei der Elektrolyse - Verbindungen und Legierungen mit 



mannigfaltige Formen. Es schmilzt bei anderen Metallen (vgl. den Artikel ,,Le- 



ca. 961; bei beginnender WeiBglut ist es gierungen"). Ag legiert sich nut Ca, Mg, 



etwas fluchtig; es siedet bei etwa 2050 j Al, Sb, Bi, Zn, Cd, Sn, Pb, Ni, Cu. 



(im Kathodenvakuum bei ca. 1400). Eigent- Von Verbindungen sind nachgewiesen: 



liche allotrope Modifikationen des Silbers AgMg 3 , AgMg, Ag 2 Al, Ag 3 Al, Ag 3 Sb, Ag 2 Zn 3 



sind nicht bekannt. Ueber die farbigen und (u. a.), AgCd, Ag 2 Cd 3 (u. a.), Ag ? Sn (u. a.), 



wasserloslichen Ag-Modifikationen s. unter Ag-Al-Legierungen. Die Legierang mit 



,,Kolloidchemie". Die physikalischen Eigen- 97 Al und 3 Ag ist rein weiB, wird von H 2 S 



schaften des Ag sind von der Vorbehand- nicht angegriffen; die mit 95,2 Al und 4,8 Ag 



lung (Walzen, Hammern, Erhitzen, Er- ist harter und politurfahiger als reines Ag; 



starrenlassen usw.) abhangig. die mit 50 Al und 50 Ag ist hart wie 



Dichte : reinstes Ag (destilliert) d 4 20 Bronze. 



10,49; durch Hammern, Pressen und auch Ag-Sn-Legierungen. Diese Legierungen 



durch Gasabsorption im geschmolzenen Zu- sind auBerordentlich hart, einzelne von ihnen 



stand wird der Wert geandert. Harte 2,5 bis 3 auch sprode. 



nach der Mo hs schen Skala. Eindringungs- Ag-Pb-Legierungen. Diese Legierungen 



widerstand 59 (Cu 74, Pb 5,7, Stahl 107 bis sind nicht homogen; die Legierung mit 95 Ag 



232) KompressibilitatO,71.10- 6 Vol.proAtm. und 5 Pb ist fast weiB mit grauem Bruch; 



Dehnbarkeit sehr groB; liiBt sich zu die Pb-reicheren sind grau bis blaulich-grau. 



Folie bis zu einer Dicke von 0,0027 mm aus- Ag-Ni-Legierungen. Wahrend schmel- 



